برداشت کلی شما از مقاله‌ی داده‌شده چیست؟

مقاله: مشخصات تیتانیوم ti ۶ al- ۴ v eli در جدول ذیل آورده شده‌است. ترکیب شیمیایی تیتانیوم ti- ۶ al- ۴ v eli در جدول ذیل آورده شده‌است. خواص فیزیکی تیتانیوم ti- ۶ al- ۴ v eli در جدول زیر آورده شده‌است. ti ۶ al- ۴ v eli دارای نرخ ماشینکاری ۲۲ ٪ می‌باشد (برمبنای aisi b ۱۱۱۲). توصیه می‌شود از سرعت ماشینکاری پایین، نرخ پیشروی سنگین و مقدار فراوان روانکار استفاده شود. برای جلوگیری از آلودگی از بکاربردن رونکار کلر دار اجتناب شود. ti ۶ al- ۴ v eli دارای جوش‌پذیری خوب و بالاتر از تیتانیوم گرید ti ۶ al- ۴ v می‌باشد. از گاز محافظ بایستی استفاده شود و علاوه بر آن، انجام از فرایند پس گرم استفاده شود و زمان جوشکاری ذوبی بروی ti ۶ al- ۴ v eli استفاده از فیلرجوش پیشنهاد می‌شود. داشتن ویژگی کمی بهتر شکل‌دهی و افزایش شکل‌پذیری نسبت به تیتانیوم ti ۶ al- ۴ v و علاوه بر آن، بهبود شکل‌پذیری در دمای پایین و یکی از دلایل اصلی برای انتخاب این گرید می‌باشد. با این حال، به‌طور کلی فرم‌پذیری هنوز هم برای تیتانیوم ti ۶ al- ۴ v eli دشوار است. به‌طور کلی، مقاومت در برابر خوردگی برای تیتانیوم ti ۶ al- ۴ v eli بسیار عالی است. اگر چه، این آلیاژ گاهی اوقات مستعد رشد ترک به وسیله تنش خوردگی نمک داغ بوده اما با انتخاب فرایند مناسب، این خطر را می‌توان به حداقل رساند. تیتانیوم ti ۶ al- ۴ v eli نمایانگر قابلیت سختی‌پذیری محدود می‌باشد، بنابراین اغلب عملیات حرارتی در شرایط آنیل شده، استفاده می‌شود. خواص کششی بالاتر می‌تواند به وسیله عملیات حرارتی محلول بدنبال پیری بدست می‌آید. برای اهداف کلی از mill aneal (ma) برای انیل کردن ۶ - ۴ تیتانیوم eli استفاده می‌شود. این روش برای تمامی محصولات mill می‌باشد. توجه داشته باشید که این روش یک آنیل کامل نیست، با این حال، ممکن است که کار سرد و گرم در محصولات سنگین وجود داشته باشد. همچنین آنیل دوگانه و آنیل سه‌گانه برای بهبود مقاومت به خزش و آنیل تبلور مجدد (ra) و آنیل بتا (ba) به منظور بهبود چقرمگی شکست استفاده می‌شود. در نهایت، آنیل بتا بایستی بالایی دمای بتای ترانساز انجام شود. هنگام انجام رسوب سختی، عمل حلالیت و پیری (sta) می‌تواند در طیف گسترده‌ای از سطح استحکام و شکل‌پذیری، بسته به چرخه (sta) اندازه دانه آن دارد. علاوه بر این، عمل حلالیت و پیری بیش از حد (stoa) می‌تواند در نتیجه افزایش استحکام، با چقرمگی رضایت‌بخش و …
برداشت:
آلیاژهای تیتانیوم ، رده‌ای از آلیاژهای سبک هستند که عنصر اصلی سازنده آن‌ها تیتانیوم است . این رده از آلیاژها علاوه بر استحکام کششی و چقرمگی بالا (حتی در دماهای زیاد) ، از مقاومت به خوردگی و خزش بی نظیری نیز برخوردارند . تیتانیوم ti-۶al-۴v eli یا grade ۲۳ یکی از آلیاژهای تیتانیوم می‌باشد که در زمینه زیست پزشکی (بیومدیکال) به وفور بکار گرفته می‌شود . ترکیبی از وزن کم ، پایدرای و مقاومت به خوردگی ، تیتانیوم ti-۶al-۴v eli را فلزی کامل برای وسایل پزشکی و ایمپلنت ساخته است . ti-۶al-۴v eli عمدتا برپایه تیتانیوم بوده و آلومینیم و وانادیوم ، دیگر ترکیبات شیمیایی اصلی آن می‌باشند . مقدار اکسیژن در ساختار تیتانیوم ، گرید و استحکام تیتانیوم را تعیین می‌کند .